122 



Versuches waren die Tetraeder aus Lohbrügger Thon aufgebläht 

 und nahezu zusammengeschmolzen. Von den Metalllegierungen 

 und den Seger-Kegeln waren erstere zu Tropfen zerflossen, 

 während der Kegel 1 bedeutende, der Kegel 2 keine Schmelzung 

 zeigte. Die Schmelzung des Lohbrügger Thones tritt somit bei 

 ungefähr 1100*' C. ein, sodass die Feuerbeständigkeit desselben 

 als eine geringe zu bezeichnen ist. 



Aus den Untersuchungsresultaten des Lohbrügger 

 Thones lassen sich Schlüsse auf dessen Beschaffenheit 

 ziehen, welche sehr gut mit den in der Praxis beob- 

 achteten Eigenschaften übereinstimmen. Durch den be- 

 deutenden Gehalt an Thonsubstanz wird eine ausser- 

 ordentlich plastische Beschaffenheit des Materials, eine 

 grosse Aufnahmefähigkeit für Wasser und starkes 

 Schwinden der Ziegel beim Trocknen und Brennen 

 bedingt. Die erhebhchen Mengen an Flussmitteln wie 

 Eisenoxyd, Alkalien und besonders Kalk machen die ge- 

 ringe Feuerfestigkeit der Backsteine erklärlich. Der 

 Kalk wirkt ausserdem abschwächend auf die rotfärbende 

 Eigenschaft des Eisens ein; die aus diesem Thon her- 

 gestellten Backsteine zeigen nach dem Brennen eine 

 blassrote Farbe, während andere von mir untersuchte 

 Thone, welche noch weniger Eisen aber keinen Kalk 

 enthielten, intensiv rot gefärbte Backsteine liefern. Mit 

 dem Nachweis eines nicht unerheblichen Gypsgehaltes 

 ist erwiesen, dass bereits im Rohthon eine Ursache der 

 an den gebrannten und vermauerten Ziegeln beob- 

 achteten Auswitterungen von Sulfaten zu suchen ist. 



Lösliche Salze im Rohthon. 

 Das Vorhandensein von löslichen Bestandteilen lassen 

 sowohl der Rohthon als auch die hieraus verfertigten 

 Ziegel während des Trocknens mit grosser Deuthchkeit 

 erkennen, indem weisse Ausscheidungen auf der Ober- 

 fläche des dunkel gefärbten Materials sichtbar werden. 

 Um den Gehalt an diesen Bestandteilen festzustellen, 

 wurde pulverisierter und bei 110^ C. getrockneter Thon 

 längere Zeit mit destilliertem Wasser gekocht und 24 

 Stunden auf etwa 70^ erwärmt. Der Schlamm wurde 

 in einen Messcyhnder gespült und auf 500 cbcm auf- 

 gefüllt. Nach vollständigem Absetzen, welches mehrere 

 Wochen dauerte, wurde in einem Teil der Flüssigkeit 

 durch Eindampfen und Trocknen bei 110^ der Gehalt 

 an gelösten Bestandteilen bestimmt. 8,643 g Thon er- 

 gaben 0,031 g = 0,367o löshche Bestandteile. Die- 



